SUR LA DILATAUILITK DE L INVAR 



459 



geage à chaud ou trempe') et soumises à des actions thermiques 

 variées. Les résultats relatifs h la dilatation ont constitué, au 

 bout de quelques années, comme un sous-produit des recherches 

 principales; elles ont permis néanmoins d'arriver à des résul- 

 tats intéressants et pleinement rassurants, à rencontre de 

 Topinion. parfois exprimée, suivant laquelle la très faible dila- 

 tabilité de l'invar serait une propriété passagère, qu'un long 

 repos ferait disparaître. 



Dans le tableau ci-après, comme dans tous ceux qui suivront, 

 les dilatabilités a, sont données sous une forme abrégée. La 

 presque totalité des bonnes expériences au comparateur con- 

 duisent au calcul d'une formule à deux termes, eu a et [5 ; or, 

 dans le faible intervalle de température auquel ces expériences 

 sont limitées (0° à 38°), le coefficient du terme quadratique est 

 d'une détermination très difficile, et sa valeur est souvent peu 

 certaine. La comparaison des résultats condensés dans des for- 

 mules à deux termes est ainsi rendue délicate; il n'en est pas 

 de même si l'on considère la dilatabilité moyenne dans un inter- 

 valle de température à peu près symétrique par rapport à celui 

 que couvre le champ entier des expériences. J'ai donc choisi, 



d'ordro 



Nickel 



pour 100 



35,2 



35,5 



35,5 



35,5 



35,G 



35,5 



35,5 



Traitement. 



(Forgée à chaud 



14536 jours à la tcmp. ambiante 



fForgée à cliaud 



Ecroûtée. 150 heures à 100°, 1 



[4820 jours temp. amb. J 



(Forgée à cliaud 

 Ecroûtée, 40 h. à 150°, refroidie en) 

 50 j. à 40°, 4802 j. temp. amb. J 



Forgée à chaud. 55 heures à 100° 

 150 heures à 60° 



02 heures à 100° refroidie en 73 j.) 

 jusqu'à 25°, 4015 jours temp. ami).) 



(Trempée, 55 h. à 100°, 187 h. à 60° 

 (456 1 jours temp. amb. 



Trempée 55 h. à 100°, 189 h. à 60° 

 47i) h. à 60°, 856 h. à 40°, 690 jl 

 temp. amb.. rabotée en H... ) 



4145 jours temp. amb. 

 Forgée à chaud. 66 h. à 100° 

 739h.à60°.ref.enl02j.jusqu'a25°,) 

 rabotée en H.; o20j. temp. amb. j 

 4145 jours temp. amb. 



//L 



a 



3S' 



65 



60 



34 



26 



1,27| 

 1,32( 



1.21 



1,32( 



1,1S| 



l,3l) 



1,67 



1,73 



1,36) 

 1 ,42) 



1,28 



1,31 

 1,32 



1,30 



1,35 

 1,33 



zfL 



0,0013 



0,0016 

 0,0020 



0,0018 

 0,0023 



